s Chaque maître ne peut obliger qu'un apprentif à- 
la-fois, & chaque apprentif doit fervir 10 années 
chez les maîtres en qualité de compagnon , avant que 
d'avoir droit de tenir boutique , ni de travailler pour 
fon compte. 
Tout maître doit avoir fa marque enregiftrée âu 
greffe de la monnoie , Se empreinte fur une table de 
cuivre. 
L'ouvrage des tireurs doit fe vendre au poids du 
roi de huit onces au marc -, & de huit gros a Fonce , 
& non au poids fubtil , vulgairement appelle h poids 
de Lyon. 
L'argent fin fumé eft défendu fous peine de confif- 
cation & de 2000 liv. d'amende. 
L'or ou l'argent doit être filé fur la foie teinte , & 
non fur la crue , oC le faux feulement fur le fil. 
Manière de tirer Cor & V argent fin. On prend d'a- 
• bord un lingot d'argent du poids de 3 5 à 36 marcs , 
que l'on réduit par le moyen de la forge , en forme 
de cylindre , de la groffeur à-peu-près d'un manche 
à balai. 
Après que le lingot a été ainfi forgé , on le porte à 
l'argue , où on le fait paner par 8 ou 10 permis d'u- 
ne groffe filière , que l'on nomme calibre, tant pour 
l'arrondir plus parfaitement, que pour l'étendre juf- 
qu'à ce qu'il foit parvenu à la groffeur d'une canne, 
ce qui s'appelle tirer à L'argue , ou apprêter pour dorer. 
Foyei Argue & Filière. 
Le lingot ayant été tiré , comme il vient d'être dit? 
eft reporté chez le tireur d'or, où il efl limé avec exa- 
ctitude fur toute fa fuperficie , pour ôter la crafle qui 
peut y être reliée de la forge ; puis on le coupe par 
le milieu , ce qui forme deux lingots d'égale grof- 
feur, longs chacun d'environ 24 a 25 pouces, quel'on 
fait paffer par quelques pertuis de calibre . foit pour 
.abaiffer les crans ou inégalités que la lime y a pu 
faire , foit aufîi pour le rendre le plus uni qu'il eft pof- 
fible. 
Lorfque les lingots ont été ainfi difpofés , on les 
fait chauffer dans un feu de charbon pour leur don- 
ner le degré de chaleur propre à pouvoir recevoir l'or 
que l'on y veut appliquer ; ce qui fe fait de la manière 
fuivante. 
■ On prend des feuilles d'or, chacune du poids d'en- 
viron 1 2 grains , & de 4 pouces au-moins en quarré, 
que l'on joint quatre , huit , douze où feize enfembie, 
fuiyant qu'on defire que les lingots foient plus ou 
moins furdorés ; & lorfque ces feuilles ont été join- 
tes de manière à n'en plus former qu'une feule , On 
frotte les lingots tout chauds avec un bruniffoir, puis 
on applique en longueur fur toute la fuperficie de 
chaque lingot, fix de ces feuilles préparées , par def- 
fus lesquelles on palïe la pierre de fanguine pour les 
bien unir. 
Après que les lingots ont reçu leur or, on les met 
dans un nouveau feu de charbon pour y prendre un 
certain degré de chaleur ; & lorfquils en font reti- 
rés , on repalTe par-deffus une féconde fois la pierre 
de fanguine , foit pour bien fonder l'or à foit aufîi 
pour achever de le polir parfaitement. 
Les lingots ayant été ainfi dorés , font reportés 
à l'argue, où on les fait paffer par autant de pertuis 
de filière qu'il eft néceffaire , (ce qui peut aller en- 
viron à quarante ) pour les réduire à-peu-près à la 
groffeur d'une plume à écrire. 
Enfuite on les reporte chez le tireur d'or pour les 
dégroffer, c'eft-a-dire, les faire pafler par une ving- 
taine de pertuis d'une forte de filière moyenne qu'on 
appelle ras j ce qui les réduit à la groffeur d'unferret 
de lacet. 
Le dégroffage fe fait par le moyen d'une efpece de 
banc feelié en plâtre, quel'on nomme banc a dégrof- 
fer , qui n'eft qu'une manière de petite amie" que 
Tome XV L ^ 
I 1 K 3 "43 
j de ux hom mes p eu vent faire tourn er. 
Après que les lingots ont été dégrofTés & réduits- 
comme on vient de dire, & à la groffeur d'un ferref 
de lacet, ils perdent leur, nom de lingots, pour pren- 
ne ce ^i àefil d'or. Ce fil eft enfuite tiré fur m au- 
tre banc , que l'on nomme banc à tirer, où on le fait 
paffer par vingt nouveaux pertuis d'une efpece de fi- 
lière appellée prègaton; après quoi il fe trouve en 
état d'être paffé parla plus petite filière , qu'on nom- 
me fer à tirer , pour le porter à fon dernier point de 
fineffe ; ce qui fe pratique de la manière fuivante. 
Premièrement, onpaffe le fil d'or par le trou 'du 
1er à tirer appellé/*rt«« neuf qu'on a auparavant 
rétréci avec un petit marteau fur un tas d'acier ck 
poli avec un petit poinçon d'acier très-pointu , que 
l'on nomme pointe. Ce pertuis eft ainfi rétréci & re- 
poli fucceffivement avec de pareilles pointes, tou- 
jours de plus fines en plus fines , & le fil y efl aufîi 
fucceiîivement tiré jufque à ce qu'il foit parvenu à la 
groffeur d'un cheveu. 
Ce qui paroît de plus admirable, eft que tout dé- 
lie & tout nn que foit ce fil , il fe trouve fi parfaite- 
ment doré fur toute fa fuperficie , qu'il feroit affez 
difficile de s'imaginer, fans le favoir, que le fond en 
fut d argent. 
^ Le fil d'or en cet état s'appelle or trait, & peut 
s employer en crépines, boutons , cordons de cha- 
peau , & autres femblables ouvrages. 
il faut remarquer qu'avant que Por trait foit réduit 
à cet extrême point de fineffe, il a dû paffer par plus 
de 140 pertuis de calibre, de filière, de ras, de pré* 
gaton , & de fer à tirer , Si que chaque fois qu'on Fa 
fait pafier par un de ces pertuis, on l'a frotté de cire 
neuve, foit pour en faciliter le paffage, foit aufîi 
pour empêcher que l'argent ne fe découvre de l'or 
qui eft deffus. 
, Pour aifpofer l'or trait à être filé fur la foie , il faut 
l'ecacher ou applatir , ce que plufieurs appellent bat^ 
tre Vor , & le mettre ea lame. On lui donne cette fa- 
çon , en le faifant parler entre deux rouleaux d'une 
petite machine nommée moulin à battre, ou moulin à 
è cacher. 
Ces rouleaux qui font d'un acier très-poli envi- 
ron de trois pouces de diamètre, c'eft-à-dire', épais 
de douze ou quinze lignes , & très-ferrés l'un contre 
1 autre fur leur épaifleur, font tournés par le moyen 
d'une manivelle attachée à l'un des deux, qui fait 
mouvoir l'autre ; en forte qu'à rnefure que le fil trait 
parle entre les deux rouleaux , il s'écache & s'appla- 
tit, fans pourtant rien perdre de fa dorure, & il de- 
vient en lame fi mince & fi flexible , qu'on peut "ai- 
fément le filer fur la foie , par le moyen d'un roiiet & 
de quelques rochets ou bobines pâmées dans de me- 
nues broches de fer. 
Lorfque l'or en lame a été filé fur la foie, on lui 
donne le nom de filé d'or. 
Quand on ne veut avoir que de l'argent trait, de 
l'argent en lame , ou du fil d'argent , on ne dore point 
les lingots ; à cela près , tout le refte fe pratioue de 
la même manière que pour l'or trait, l'or en lame M 
le filé d'or. 
L'or & l'argent trait battu, ou en lames de Lyon, 
ie vend par bobines de demi-once , & d'une once 
net , c'eft-à-dire , fans comprendre le poids de la bo- 
bine & fes différens degrés de fineffe, fe diftingUent 
par des P , depuis un jufqu'à fept, toujours en dimi- 
nuant de groffeur ; en forte que celui d'un P eft le 
plus gros, & que celui de fept P eft le plus fin, que 
1 on^appelle à caufe de cela fuptrfin. 
L'or & l'argent trait , battu ou en lame , qui fe fa- 
brique à Paris , fe débite en bobines de difFérens 
poids ; &fes divers degrés de fineffe ou de fardons, 
re font indiqués par des numéros depuis 50 jufqu'à 
X x i j 
